jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
à prendre. Le 17, presque prise. Le 18, continue. Le 19, continue. Le 20, continue. Le 21, sèche par places. Le 22, continue. Le 23, continue. Le 24, commence à prendre. Le 25, presque sèche. Le 26, sèche. Le 27, sèche. Le 28, sèche. Le 29, sèche. Le 30, sèche. Le 1er mai, sèche par parties. Le 2, sèche. J'ai voulu savoir si, en étendant de l'huile de lin pure sur le verre où restait le résidu de l'essence de térébenthine évoluée, l'huile de lin se séchera plus vite que l'huile étendue sur du verre exempt de résidu. Cette expérience n'a pas donné de différence appréciable entre les deux huiles de lin. N°S. 36. 37. Le 8 avril 1850, on mit, au dessus du verre. Sur bois de chêne. Peinture identique. Peinture identique Poids. Poids. Poids. Poids. Première couche. Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. Blanc de zinc. Blanc de zinc. Blanc de zinc. Le 8 avril 1850, matière fraîche, commence à prendre. Le 9, prise. Matière fraîche. Le 10, sèche. Matière fraîche. Le 11, sèche. Le 12, presque sèche. Le 13, sèche. Le 14, sèche. Le 15, sèche. Le 16, commence à prendre. Le 17, presque prise. Le 18, sèche. Le 19, sèche. Le 20, sèche. Le 21, sèche. Le 22, sèche. Le 23, sèche. Le 24, sèche. Le 25, sèche. Le 26, sèche. Le 27, sèche. Le 28, sèche. Le 29, sèche. Le 30, sèche. Le 1er mai, sèche par parties. Le 2, sèche. Le 3, sèche. L'huile de lin pure sèche moins vite sur verre que lorsqu'elle est mélangée à la moitié de son volume d'essence. Durée de la dessiccation. Essence. Il est clair qu'ici je n'examine pas si la dessiccation est plus rapide dans le dernier cas que dans le premier, parce qu'il reste sur la surface du verre moins d'huile de lin lorsqu'elle a été appliquée mélangée avec l'essence. Je parle simplement du cas où l'on use d'huile pure, comparativement à de l'huile mêlée avec la moitié de son volume d'essence. L'huile de lin mélangée au blanc de zinc sèche plus vite
prise. Le 18, sèche. Le 19, sèche. Le 20, sèche. Le 21, sèche. Le 22, sèche. Le 23, sèche. Le 24, sèche. Le 25, sèche. Le 26, sèche. Le 27, sèche. Le 28, sèche. Le 29, sèche. Le 30, sèche. Le 1er mai, sèche par parties. Le 2, sèche. Le 3, sèche. L'huile de lin pure sèche moins vite sur verre que lorsqu'elle est mélangée à la moitié de son volume d'essence. Durée de la dessiccation. Essence. Il est clair qu'ici je n'examine pas si la dessiccation est plus rapide dans le dernier cas que dans le premier, parce qu'il reste sur la surface du verre moins d'huile de lin lorsqu'elle a été appliquée mélangée avec l'essence. Je parle simplement du cas où l'on use d'huile pure, comparativement à de l'huile mêlée avec la moitié de son volume d'essence. L'huile de lin mélangée au blanc de zinc sèche plus vite que lorsqu'elle est mélangée à l'essence. Le rapport est de 11 à 20. L'huile de lin mélangée à son poids de blanc de zinc sèche plus vite sur le verre que sur le chêne, puisqu'en première couche la durée de la dessiccation est de trois jours sur verre, et de trente jours sur chêne. N° 4 et n° 5. L'huile de lin et le blanc de zinc sont rendus plus siccatifs par l'essence qu'ils ne le seraient sans elle, soit sur verre, soit sur chêne. Durée de la première couche. 3 jours, 5 jours. Sur verre. 3e couche. Sur chêne, 3e couche. 30 jours. Pour les N° 4 et 5, Première couche. 7 jours. 5 jours Deuxième couche. 6 Ainsi, pour le N° 6, Huile de lin. Huile de lin. Plaque de zinc. Essence. Blanc de zinc. N°S. N°?. Métiers scolaires. Ce sont des métiers où l'on s'applique, où l'on s'engage, où l'on doit avoir un sens de la responsabilité. Ils exigent une formation sérieuse, des compétences solides et une motivation constante. Ils sont variés et ils proposent de multiples perspectives de carrière. Comment devient-on maître-navigateur, maître-tinté, maître-serrurier, maître-gérant, maître-jardinier, maître-cuisinière ou maître-économe ? Il faut commencer par obtenir un
trente jours sur chêne. N° 4 et n° 5. L'huile de lin et le blanc de zinc sont rendus plus siccatifs par l'essence qu'ils ne le seraient sans elle, soit sur verre, soit sur chêne. Durée de la première couche. 3 jours, 5 jours. Sur verre. 3e couche. Sur chêne, 3e couche. 30 jours. Pour les N° 4 et 5, Première couche. 7 jours. 5 jours Deuxième couche. 6 Ainsi, pour le N° 6, Huile de lin. Huile de lin. Plaque de zinc. Essence. Blanc de zinc. N°S. N°?. Métiers scolaires. Ce sont des métiers où l'on s'applique, où l'on s'engage, où l'on doit avoir un sens de la responsabilité. Ils exigent une formation sérieuse, des compétences solides et une motivation constante. Ils sont variés et ils proposent de multiples perspectives de carrière. Comment devient-on maître-navigateur, maître-tinté, maître-serrurier, maître-gérant, maître-jardinier, maître-cuisinière ou maître-économe ? Il faut commencer par obtenir un diplôme initial et ensuite suivre des cours professionnels spéciaux. Il faut avoir une bonne santé, être à jour avec les normes de sécurité et savoir gérer son activité avec professionnalisme. Les métiers scolaires offrent de belles opportunités de croissance personnelles et de service aux autres. Ils exigent du courage, de l'engagement et de la persévérance, mais ils récompensent avec la satisfaction de faire une différence dans la vie des autres et dans soi-même. 8 jours. 6 jours. 6 jours. 6 jours. 2 couche. 8 5 5 5 3 couche. 6 6 6 5 Métanède d'huile A Métanède d'huile A et d'essence A et d'essence A exposés 4 jours exposés 4 jours à l'air d'annéant. et à l'air libre. 1er couche argent. 6 jours. 3 jours. 2e couche argent. 5 jours. 3e couche argent. Annuaille blanche. 22 jours, et numéro 9 en. 15 jours. L'Influence de l'air sur l'huile de lin et l'essence se fait pareillement sentir lorsque le blanc de zinc y est associé. N°15. N°14. Métalloïde d'hydrogène A. Huile de lin A. Blanc de zinc. 1er couche argent. 3 jours, et jour. 2e couche argent. 6 jours. 3e couche argent. L'influence de l'essence sur l'huile non exposée à l'air
l'engagement et de la persévérance, mais ils récompensent avec la satisfaction de faire une différence dans la vie des autres et dans soi-même. 8 jours. 6 jours. 6 jours. 6 jours. 2 couche. 8 5 5 5 3 couche. 6 6 6 5 Métanède d'huile A Métanède d'huile A et d'essence A et d'essence A exposés 4 jours exposés 4 jours à l'air d'annéant. et à l'air libre. 1er couche argent. 6 jours. 3 jours. 2e couche argent. 5 jours. 3e couche argent. Annuaille blanche. 22 jours, et numéro 9 en. 15 jours. L'Influence de l'air sur l'huile de lin et l'essence se fait pareillement sentir lorsque le blanc de zinc y est associé. N°15. N°14. Métalloïde d'hydrogène A. Huile de lin A. Blanc de zinc. 1er couche argent. 3 jours, et jour. 2e couche argent. 6 jours. 3e couche argent. L'influence de l'essence sur l'huile non exposée à l'air pour en hâter la dessiccation est réelle, et surtout lorsque l'huile et l'essence ont été mélangées, puis exposées à l'air il semble donc bien que l'essence agit comme siccatif, mais c'est faiblement. Les expériences dont le tableau suivant présente les résultats montrent ce qu'on est en droit d'attendre de l'emploi de l'huile de lin exposée à l'air, soit pure, soit préalablement mélangée à la moitié de son volume d'essence. Le n° 2 présente la même huile mélangée avec du blanc de zinc. Le n° 5 présente l'huile de lin pure et le blanc de zinc, auxquels on a ajouté une huile de lin qui avait été conservée dans un pot découvert. Cette huile s'est comportée comme l'huile du n° 5. Le n° 6 présente l'huile de lin pure et le blanc de zinc, auxquels on a ajouté de l'huile de lin qui avait été conservée dans un pot découvert. Cette huile s'est comportée comme l'huile du n° 5. Le n° 7 présente l'huile de lin exposée soixante jours à l'air, employée avec le blanc de zinc. Le n° 8 présente l'huile de lin exposée à l'air après avoir été mélangée avec l'essence de térébenthine, employée avec le blanc de zinc.
de l'huile de lin exposée à l'air, soit pure, soit préalablement mélangée à la moitié de son volume d'essence. Le n° 2 présente la même huile mélangée avec du blanc de zinc. Le n° 5 présente l'huile de lin pure et le blanc de zinc, auxquels on a ajouté une huile de lin qui avait été conservée dans un pot découvert. Cette huile s'est comportée comme l'huile du n° 5. Le n° 6 présente l'huile de lin pure et le blanc de zinc, auxquels on a ajouté de l'huile de lin qui avait été conservée dans un pot découvert. Cette huile s'est comportée comme l'huile du n° 5. Le n° 7 présente l'huile de lin exposée soixante jours à l'air, employée avec le blanc de zinc. Le n° 8 présente l'huile de lin exposée à l'air après avoir été mélangée avec l'essence de térébenthine, employée avec le blanc de zinc. Le 25, à 9 h. du matin on pèse : Huile de lin pure. 100 grammes. Huile de lin pure. 100 grammes. Blanc de zinc. 100 grammes. Blanc de zinc. 100 grammes. Huile de lin exposée à l'air soixante jours (A). Essence de térébenthine (B) Huile gardée dans un pot découvert. 100 grammes. Blanc de zinc. 100 grammes. Blanc de zinc. 100 grammes. Le 26, à 10 h. du matin on pèse : Huile de lin exposée à l'air (A). Essence de térébenthine (B) Huile gardée dans un pot découvert. 100 grammes. Blanc de zinc. 100 grammes. Blanc de zinc. 100 grammes. Le 27, à 9 heures. Fraîche. Presque sèche. Près sèche. Le 28, à 10 h. du mat. Sèche. Sèche. Sèche. Le 29, à 9 heures. Commence à prendre. Fraîche. Commence à prendre. Commence à prendre. Le 30, à 10 h. du mat. Sèche. 2e couche presque sèche. Sèche. 3e couche. Sèche. 3e couche. Le 1er juillet, à 9 heures. Commence à prendre. Comm. faiblement à prendre. Sèche. Sèche. Les. Continue. Presque sèche. Le 2, à 9 heures. Presque prise. Sèche. Le 3, à 9 heures. Presque sèche. Le 4. Sèche. 3e couche. Le 5. Fraîche. Le 6. Comm.
découvert. 100 grammes. Blanc de zinc. 100 grammes. Blanc de zinc. 100 grammes. Le 26, à 10 h. du matin on pèse : Huile de lin exposée à l'air (A). Essence de térébenthine (B) Huile gardée dans un pot découvert. 100 grammes. Blanc de zinc. 100 grammes. Blanc de zinc. 100 grammes. Le 27, à 9 heures. Fraîche. Presque sèche. Près sèche. Le 28, à 10 h. du mat. Sèche. Sèche. Sèche. Le 29, à 9 heures. Commence à prendre. Fraîche. Commence à prendre. Commence à prendre. Le 30, à 10 h. du mat. Sèche. 2e couche presque sèche. Sèche. 3e couche. Sèche. 3e couche. Le 1er juillet, à 9 heures. Commence à prendre. Comm. faiblement à prendre. Sèche. Sèche. Les. Continue. Presque sèche. Le 2, à 9 heures. Presque prise. Sèche. Le 3, à 9 heures. Presque sèche. Le 4. Sèche. 3e couche. Le 5. Fraîche. Le 6. Comm. faiblement à prendre. Le 7. Continue. Le 8. Commence à sécher. Le 9. Sèche. Résumé : La 2e couche à sèche en 5 jours. 3 jours. 3 jours. 3 jours. La 2e. 6 3 2 2 La 3e. 5 3 2 6 9 7 7 Je crois que dans la peinture des tableaux on pourrait tirer parti de l'emploi de cette huile, en en opposant l'effet à celui d'une huile ordinaire. CHAPITRE IV. Recherches sur l'influence de la litharge, du peroxyde de manganèse et de la chaleur, pour rendre l'huile de lin siccative. 38. L'huile lithargirée qu'on emploie communément sous le nom de siccatif, se prépare ordinairement de la manière suivante. On fait chauffer jusqu'au bouillon l'huile de lin dans une marmite de fonte, on l'écume. Après trois ou six heures, on ajoute de son poids environ de litharge, et on continue à chauffer cinq ou six heures. M. Leclaire prépare l'huile manganésée en faisant chauffer l'huile seule au bouillon cinq heures, puis huit heures au moins avec le peroxyde de manganèse. Les expériences consignées dans le tableau suivant ont été entreprises avec l'intention d'apprécier l'influence de la chaleur, indépendamment de celle de l'oxyde métallique, et, en outre, de savoir
peinture des tableaux on pourrait tirer parti de l'emploi de cette huile, en en opposant l'effet à celui d'une huile ordinaire. CHAPITRE IV. Recherches sur l'influence de la litharge, du peroxyde de manganèse et de la chaleur, pour rendre l'huile de lin siccative. 38. L'huile lithargirée qu'on emploie communément sous le nom de siccatif, se prépare ordinairement de la manière suivante. On fait chauffer jusqu'au bouillon l'huile de lin dans une marmite de fonte, on l'écume. Après trois ou six heures, on ajoute de son poids environ de litharge, et on continue à chauffer cinq ou six heures. M. Leclaire prépare l'huile manganésée en faisant chauffer l'huile seule au bouillon cinq heures, puis huit heures au moins avec le peroxyde de manganèse. Les expériences consignées dans le tableau suivant ont été entreprises avec l'intention d'apprécier l'influence de la chaleur, indépendamment de celle de l'oxyde métallique, et, en outre, de savoir si la chaleur est employée de la manière la plus utile à l'huile qu'on veut atteindre. La chaleur a été conduite par un ouvrier habitué à ces opérations. TABLEAU (alinéa 39, page 153). Le 5 janvier 1850, à 8 heures du matin. Huile de lin. Huile de lin lithargirée. Huile de lin manganésée. Le 5 janvier 1850, à 8 heures du soir. Huile de lin. Huile de lin lithargirée. Huile de lin manganésée. Le 5 janvier 1850, à 11 heures du soir. Huile de lin purifiée. Le 6 janvier, à 8 heures. Huile de lin. Huile de lin lithargirée. Huile de lin manganésée. Le 6 janvier, à 11 heures. Huile de lin. Huile de lin lithargirée. Le 6 janvier, à 12 heures. Huile de lin manganésée. Le 7 janvier. Huile de lin. Huile de lin lithargirée. Le 8 janvier. Huile de lin. Huile de lin manganésée. Le 9 janvier. Huile de lin. Le 10 janvier. Huile de lin. Le 11 janvier. Huille de lin. Le 12 janvier. Huile de lin. Le 13 janvier. Huile de lin. Le 14 janvier. Huile de lin. Le 15 janvier. Huile de lin. Le 16 janvier. Huile de lin. Le 17 janvier. Huile de lin.
de lin manganésée. Le 5 janvier 1850, à 8 heures du soir. Huile de lin. Huile de lin lithargirée. Huile de lin manganésée. Le 5 janvier 1850, à 11 heures du soir. Huile de lin purifiée. Le 6 janvier, à 8 heures. Huile de lin. Huile de lin lithargirée. Huile de lin manganésée. Le 6 janvier, à 11 heures. Huile de lin. Huile de lin lithargirée. Le 6 janvier, à 12 heures. Huile de lin manganésée. Le 7 janvier. Huile de lin. Huile de lin lithargirée. Le 8 janvier. Huile de lin. Huile de lin manganésée. Le 9 janvier. Huile de lin. Le 10 janvier. Huile de lin. Le 11 janvier. Huille de lin. Le 12 janvier. Huile de lin. Le 13 janvier. Huile de lin. Le 14 janvier. Huile de lin. Le 15 janvier. Huile de lin. Le 16 janvier. Huile de lin. Le 17 janvier. Huile de lin. Le 18 janvier. Huile de lin. Le 19 janvier. Huile de lin. Le 20 janvier. Huile de lin. Le 21 janvier. Huile de lin. Le 22 janvier. Huille de lin. Le 23 janvier. Huile de lin. Le 24 janvier. Huile de lin. Le 25 janvier. Huile de lin. Le 26 janvier. Huille de lin. Le 27 janvier. Huile de lin. Le 28 janvier. Huille de lin. Le 29 janvier. Huille de lin. Le 30 janvier. Huile de lin. Le 31 janvier. Huile de lin. L'huile de la 3ème couche, étendue sur une feuille de verre, était sèche après quarante-huit heures. Loin. Presque sèche partout. Fraîche. Le 20 janvier. Sèche. Fraîche. Le 21 janvier. Fraîche. Le 22 janvier. 3ème couche. Fraîche. Le 23 janvier. Fraîche. Le 24 janvier. Commence à prendre. Fraîche. Le 25 janvier. Sèche. Fraîche. Les 26, 27 janvier. Fraîche. Le 28 janvier. Commence à sécher. Le 29 janvier. Continue. Annales de Chimie et de Physique, 3e série, tome XLVII (juillet 1856), page 253. Je me sers du mot comme on s'en sert dans les ateliers; il exprime que l'on fait chauffer l'huile de manière qu'il s'en dégage quelques bulles de gaz de temps en temps. Les conclusions des
janvier. Huille de lin. Le 27 janvier. Huile de lin. Le 28 janvier. Huille de lin. Le 29 janvier. Huille de lin. Le 30 janvier. Huile de lin. Le 31 janvier. Huile de lin. L'huile de la 3ème couche, étendue sur une feuille de verre, était sèche après quarante-huit heures. Loin. Presque sèche partout. Fraîche. Le 20 janvier. Sèche. Fraîche. Le 21 janvier. Fraîche. Le 22 janvier. 3ème couche. Fraîche. Le 23 janvier. Fraîche. Le 24 janvier. Commence à prendre. Fraîche. Le 25 janvier. Sèche. Fraîche. Les 26, 27 janvier. Fraîche. Le 28 janvier. Commence à sécher. Le 29 janvier. Continue. Annales de Chimie et de Physique, 3e série, tome XLVII (juillet 1856), page 253. Je me sers du mot comme on s'en sert dans les ateliers; il exprime que l'on fait chauffer l'huile de manière qu'il s'en dégage quelques bulles de gaz de temps en temps. Les conclusions des expériences résumées dans le 5e tableau. (Voyez à la fin du Mémoire.) L'huile de lin, par une ébullition de trois heures, devient plus siccative qu'elle ne l'aurait été sans cela; car. L'huile de lin bouillie avec de la litharge pendant trois heures est bien plus siccative que si elle eût été chaude sans le contact de cet oxyde; car la couche asséchée en jour. La 3e couche à séché en. La 3e couche. C'est donc une grande erreur de croire, avec quelques personnes, que dans le procédé tel qu'il est pratiqué généralement la chaleur seule agit. L'huile de lin bouillie sans addition cinq heures est moins siccative que si l'ébullition n'eût été que de trois heures, puisque l'huile bouillie trois heures à séché en quarante-neuf jours. L'huile de lin qui a préalablement bouilli sans addition cinq heures, bouillie de nouveau trois heures, n'éprouve guère de changement dans sa propriété siccative, tandis qu'elle devient plus siccative si elle a bouilli le même temps sur la litharge; mais elle est moins siccative que l'huile qui a bouilli trois heures avec cet oxyde, sans avoir subi l'ébullition préalable. Huile de lin bouillie trois heures de nouveau. Huile de lin bouillie trois heures avec
été chaude sans le contact de cet oxyde; car la couche asséchée en jour. La 3e couche à séché en. La 3e couche. C'est donc une grande erreur de croire, avec quelques personnes, que dans le procédé tel qu'il est pratiqué généralement la chaleur seule agit. L'huile de lin bouillie sans addition cinq heures est moins siccative que si l'ébullition n'eût été que de trois heures, puisque l'huile bouillie trois heures à séché en quarante-neuf jours. L'huile de lin qui a préalablement bouilli sans addition cinq heures, bouillie de nouveau trois heures, n'éprouve guère de changement dans sa propriété siccative, tandis qu'elle devient plus siccative si elle a bouilli le même temps sur la litharge; mais elle est moins siccative que l'huile qui a bouilli trois heures avec cet oxyde, sans avoir subi l'ébullition préalable. Huile de lin bouillie trois heures de nouveau. Huile de lin bouillie trois heures avec la litharge. Huile de lin bouillie de nouveau trois heures avec de l'arcanson. Cette addition est tout à fait mauvaise. C'est donc une grande erreur de croire, avec quelques personnes, que dans le procédé tel qu'il est pratiqué généralement la chaleur seule agit. L'huile de lin bouillie sans addition cinq heures est moins siccative que si l'ébullition n'eût été que de trois heures, puisque l'huile bouillie trois heures à séché en quarante-neuf jours. L'huile de lin qui a préalablement bouilli cinq heures, bouillie trois heures sur du peroxyde de manganèse qui avait déjà servi à une opération semblable, est à peu près aussi siccative que l'huile qui a bouilli sur la litharge dans les mêmes circonstances mais elle est plus siccative que si l'ébullition sur le peroxyde de manganèse eût duré huit heures. Enfin, l'huile qui a bouilli cinq heures, bouillie seule encore huit heures, devient visqueuse, et, employée en première couche, elle exige un temps considérable pour sécher. On voit aussi que, dans les essais comparatifs, la présence de l'oxyde de plomb ou de manganèse a concouru avec la chaleur à augmenter la propriété siccative de l'huile. On voit aussi que, dans les essais comparatifs, la présence de l'oxyde
heures est moins siccative que si l'ébullition n'eût été que de trois heures, puisque l'huile bouillie trois heures à séché en quarante-neuf jours. L'huile de lin qui a préalablement bouilli cinq heures, bouillie trois heures sur du peroxyde de manganèse qui avait déjà servi à une opération semblable, est à peu près aussi siccative que l'huile qui a bouilli sur la litharge dans les mêmes circonstances mais elle est plus siccative que si l'ébullition sur le peroxyde de manganèse eût duré huit heures. Enfin, l'huile qui a bouilli cinq heures, bouillie seule encore huit heures, devient visqueuse, et, employée en première couche, elle exige un temps considérable pour sécher. On voit aussi que, dans les essais comparatifs, la présence de l'oxyde de plomb ou de manganèse a concouru avec la chaleur à augmenter la propriété siccative de l'huile. On voit aussi que, dans les essais comparatifs, la présence de l'oxyde de plomb ou de manganèse a concouru avec la chaleur à augmenter la propriété siccative de l'huile. Je voulus constater ce résultat par de nouvelles expériences. Le 20 janvier 1850, à 10 heures du matin, on appliqua sur une planche de bois de chêne de verre, au bain de sable, une feuille de papier contenant 100 kilogrammes d'huile de lin bouillie 5 heures avec 15 pour cent de planche de bois de chêne dans un ballon renfermant de la litharge qui avait déjà servi à une fois à la même opération. Le 20 janvier, à 12 heures, l'émulsion commença à prendre. Le 21, l'émulsion continue à prendre. Le 22, l'émulsion est presque sèche. Le 23, l'émulsion est sèche. Le 24, l'émulsion est sèche. Le 25, l'émulsion est sèche. Le 26, l'émulsion est sèche. Le 27, l'émulsion est sèche. Le 28, l'émulsion est sèche. Le 29, l'émulsion est sèche. Le 30, l'émulsion est sèche. Le 31, l'émulsion est sèche. Le 1er avril, l'émulsion est sèche. Le 2e avril, l'émulsion est sèche. Le 3e avril, l'émulsion est sèche. Le 4e avril, l'émulsion est sèche. Le 5e avril, l'émulsion est sèche. Le 6e avril, l'émulsion est sèche. Le 7e avril, l'émulsion est sèche.
une feuille de papier contenant 100 kilogrammes d'huile de lin bouillie 5 heures avec 15 pour cent de planche de bois de chêne dans un ballon renfermant de la litharge qui avait déjà servi à une fois à la même opération. Le 20 janvier, à 12 heures, l'émulsion commença à prendre. Le 21, l'émulsion continue à prendre. Le 22, l'émulsion est presque sèche. Le 23, l'émulsion est sèche. Le 24, l'émulsion est sèche. Le 25, l'émulsion est sèche. Le 26, l'émulsion est sèche. Le 27, l'émulsion est sèche. Le 28, l'émulsion est sèche. Le 29, l'émulsion est sèche. Le 30, l'émulsion est sèche. Le 31, l'émulsion est sèche. Le 1er avril, l'émulsion est sèche. Le 2e avril, l'émulsion est sèche. Le 3e avril, l'émulsion est sèche. Le 4e avril, l'émulsion est sèche. Le 5e avril, l'émulsion est sèche. Le 6e avril, l'émulsion est sèche. Le 7e avril, l'émulsion est sèche. Le 8e avril, l'émulsion est sèche. Le 9e avril, l'émulsion est sèche. Le 10e avril, l'émulsion est sèche. Continue. Le 2'. Fraiche. Comm. à sécher. Prise. Prise. Continue. Continue. 5'Lo-!5. Fraiche(*). Sèche: a.eoKcA<Presquèsèche. Presque sèche. Continue. Prise par place. Le 2G. Fraiche. Fraîche. Presque sèche. Presque sèche. Presque sèche. Sèche 2e couche. Le 27. Fraiche. Presqueprise. Sèche. 2e couche. Sèche. 3e couche Sèche. aeeoMcte. Comm. faiblement à prendre. Le 28. Fraiche et parties Sèche. 3e couche. Comm. faiblement Comm. faiblement Comm. très faiblement. Continue faiblement sèches. à prendre. à prendre. à prendre. Le 29. Presque sèche. Comm. très faiblement. Presque prise. Presque prise. Continue. Presque prise. à prendre. Le 30. Sèche. 2e couche. Parfaitement prise Parfaitement prise. Prise. Presque prise. Parfaitement prise. Le 31. Fraîche. Presque sèche. Sèche. 3e couche Sèche. Presque sèche. Presque sèche. Le 1er février. Comm. faiblement à prendre. Sèche. Bien prise. Presque sèche. Presque sèche. Le 2. Presque sèche. Presque sèche. Sèche. Sèche. Presque sèche. Le 3. Sèche. 3e couche Sèche. Sèche. 3e couche Sèche. 3e couche. Le 4. Comm. à prendre faiblement Comm. à prendre. Le 5. Parfaitement prise. Parfaitement prise. Prise. Le 6. Presque sèche. Presque sèche. Presque sèche. Le 7. Presque sèche. Presque